SUR L'HIST. NATURE LIE ET LES ARTS. 591 

 foufre penecre lc metal : on poufle enfuite a la fontc , &c on coule la 

 roatiere dans un cone de fercliaufie& graiffc. II arrive quelqucfois , des 

 la premiere fufion, que l'or ne contra&e point d'union avec le foufre, 

 fe (epare , c\: forme un petit culot au-de'Tous dc l'argent lulhire ; quel- 

 qucfois auffi, lorfque l'or eft en trop petite quantite; il fe trouvc 

 enticrcment mafque par l'argent. II eft alors neccfTaire dc refonjrc 

 1'alliage , en ajoutant line certaine quantite de limaille defer , quiabforbe 

 1'exces du foufre : la macicre statu bien fondue & coulee dans le cone 

 de fer , l'or fe raffemble en un culoc qui occupe le fond du cone ; Sc 

 quoique aprcs plulicurs fulion ainli repe're'es , on ne trouve plus d'or, 

 on continue ne'anmoins de fondre la mafTc reftantc, avec addicion de 

 nouveau fer , qui , s'emparanc toujours du foufre , finit par en debar- 

 rafler l'argent. On peut feparer l'or de l'argent par la voie feche, en 

 n'employant que l'argent ; ilfaut feulemcnten ajouter une quantite' fuffi- 

 fance pour abforber couc le foufre ; ce qui ne fe fait qu'a 1'aide de 

 plulicurs fufions repe'te'es, comme dans 1' operation , par le fer. L'argent 

 fulfure', fe'pare' de Tor , peut cere enfuice purine, en Pexpolant au feu, 

 dans un creufet , pour briiler le (oufre, 8c fondre le metal en une maffe. 



Quelques precautions qu'on air priles pour fe'parer l'or de l'argent, 

 il refte coujours uni .1 une grande quancite' de ce metal , qui, a mefure 

 que le foufre eft ou brule' oil abforbe par le fer , rencre dans cous fes 

 droits, & s'unita l'or par la fufion; auffi eft-il tres-ne'eeffaire dc faire 

 fucceder au de'parr fee, le dc'parc par l'eau-forte. On ne pratique gucre 

 le de'parr j par la voie feche, dans les Laboratoires oil on ne fair des 

 eftais qu'en petit, parce qu'il n'eft d'ufage que pour leparer uncquantue' 

 d'or infiniment petite , re'pandue dans une malle d'argenc conddera- 

 ble , &: qu'on ne pourroic diffoudte qu'en cmployanc beaucoup d'eau- 

 forte. 



L'antimoine ofFre encore u;i moyen de feparer l'or d'avec les autres 

 metaux ; e'eft une (orte de depart fee qui ne diftere prefque en pen 

 du depart precedent , fait par le foufre. L'antimoine contientune partic 

 dcmi-me'tallique , & du foufre a-peu-pres a parties e'gales : on en 

 jette deux parties reduic.es en poudre, fur une d'or qu'on a fait fondre 

 dans un crcufcc ; 6c lorfque le melange eft en parfaice fufion , on le 

 verfe dans un cone de fer chaufTe & graifle'. La maticre (e fe'pare ea 

 deux , & prefente dans le fond du cone l'or uni a la parcie demi- 

 mecallique de l'antimoine; & au-dcfTus, (e trouvent les aucres me'taux 

 unis an foufre. Comme cer or ne peut pas cere purine exadtemenr par 

 une premiere fulion , on lc fond une feconde & une croilieme fois avec 

 de nouvel ancimoine. Aprcs coutcs ccs fufions , Tor n'eft plus alliequ'a 

 la partie demi -metallique dc l'antimoine : pour Pen de'pouiller, on 

 met la malTc dans un creufet , qu'on laic mc'diocrcmcnr rougir ; .1 ce 

 degie dechaletir, le demi-metal , qui eft volatil , lc dillipc en fleurs, cv 

 Fir ri Eii 1772, Tome I. 



